positive: 要说起不锈钢这种材质,我们生活中可是非常常见的,因为不锈钢它有很好的防腐蚀作用,所以日常生活中它的应用比较多的。比如说我们的厨房用具,我们使用的不锈钢炒锅,还有不锈钢的餐具等等,在我们生活中都是应用比较广泛的。其实不锈钢有多种类型,一般我们采用的是食品级的不锈钢,接下来我们说一下304不锈钢的有关知识,说起304不锈钢,我们肯定纳闷这个304是什么意思?我们看一下304不锈钢的304是什么意思? 304不锈钢的304是什么意思?这个数字代表着什么?其实对于这种情况我们也不难猜,一般就是代表着一种型号,其实不锈钢具体是由铬和镍组成,常见的304钢其实就是奥氏体不锈钢,因为各国对于不锈钢的表达方式不一样,304不锈钢是美国、日本常用的叫法。其他型号不锈钢还有202、301等这些叫法。 304不锈钢的304是什么意思?上面我们说了304是美国和日本的一种常见,我们对于不锈钢类型标注不一样,常用的也是304不锈钢,那么中国的比较习惯于将元素含量去作为一个称呼,比如说,对于304不锈钢,中国的国标为 0Cr19Ni9(0Cr18Ni9), Cr(铬)19%,含Ni(镍)9% 。 304不锈钢的304是什么意思?其实这不是我国的一种叫法。就是将区别不锈钢的一些种类。在我们购买不锈钢用具的时候,并不能盲目的去购买,不同不锈钢类型种类所使用的范围是不一样的。我们购买的时候一定要看清楚所标的内容,或者是去询问店员去如何继续购买。 版块声明: 本文来自于问问我建材商城 http://www.wwwjcsc.com/zixun/254.html
negative: 主要用于承载部件。 例: SUS 301 弹性不锈钢 SUS 304 不锈钢 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不锈钢 ,淬火不能强化 ,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀 ,淬火冷却必须在水是进行 ,以保证得到最好的抗蚀性 ;在 900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接 ;有晶间腐蚀倾向 ,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏 ;钢淬火后冷变形塑性高 ,延伸性能良好 ,但切削加工性较差。 1Cr18Ni9 它是标准的 18-8 型奥氏体不锈钢 ,淬火后能强化 ,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较 0Cr18ni9 高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理 ,一般不适宜用作耐腐蚀的焊接件;在 850℃以下空气介质、以及 750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。 Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢 ,淬火不能强化 ,钢在淬火状态下塑性很高 ,可时行深压延及其它类型的冷冲压 ;钢的切削加工性较差 ;用点焊和滚焊焊接的效果良好 ,经过焊接后必须进行热处理 ;在大气中具有高耐蚀性 ;易产晶界腐蚀 ,故在超过450 的腐蚀介质是为宜采用 ;在 750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 1Cr13 它属于铁素体 -马氏体型为锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性 ,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化 ;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性 ,在室温下的硝酸中有较好的安定性 ;在 750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高 ,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工 ;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好 ,抛光性能优良 ;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。 2Cr13 它属于马氏体型不锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性并可用于渗氮处理、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较 1Cr13 钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低 ;在 700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上 1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好 ;抛光性能优良 ;钢在锻造后应缓冷 ,并立即进行回火处理。 \uf9be资术技费N 免C. 网DA 维CD 无5.WWW 3Cr13 它属